## JPFS 6 (2) 2023 X-XX
Jurna Pendidikan Fisika dan Sains (JPFS)
Journal homepage: http:// journal.unucirebon.ac.id/index.php/jpfs
Pengaruh Kandungan CaCO 3 dicuci dan tanpa dicuci Terhadap Kuat Tekan Beton di Pantai Pulau Mandangin
Idon Joni 1 , Sandy Vikki Ariyanto* 2
1 Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Madura
2 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Madura
* E-mail 1 Idon@unira.ac.id dan 2* Sandy@unira.ac.id
DOI: https://doi.org/10.52188/jpfs.v6i2.472
Accepted: 23 Agustus 2023 Approved: 9 September 2023 Published: 30 September 2023

## ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah meliputi minyak, gas dan bahan mineral alam lainnya. Salah satu bahan mineral alam yang terdapat di pulau mandangin  Kabupaten  Sampang  yaitu  CaCO3.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  CaCO3  sebagai pengganti pasir besi pada campuran beton dengan variasi tempat yaitu dusun pesisir barat dan timur. Untuk mengetahui kualitas dari campuran beton maka dilakukan Uji XRF dan Uji Kuat Tekan serta membandingkan campuran CaCO3 yang melalui proses dicuci dan tanpa dicuci. Hasil pengujian XRF menunjukkan  kandungan  mineral  tertinggi  Kalsium  (Ca)  pada  dusun  pesisir  Timur  94,88%  dan pesisir  barat  94,73%.  Sedangkan  untuk  Uji  Kuat  Tekan  pada  variasi  dicuci  dan  tidak  dicuci  nilai tertinggi ada pada variasi yang dicuci dengan tingkatan nilai paling besar berada pada dusun pesisir Timur 231,17 Kg/Cm2 dan barat sebesar 176,78 Kg/Cm2. Hal tersebut menjadi rekomendasi bahwa pasir CaCO3 bisa dijadikan campuran beton.
Kata kunci: Uji XRF, Uji Tekan, CaCO3, Beton.

## ABSTRACT
Indonesia is one of the countries with abundant natural resource wealth including oil, gas and other natural mineral materials. One of the natural mineral materials found on Mandangin Island, Sampang Regency is CaCO3. The purpose of this research is CaCO3 as a substitute for iron sand in concrete mixtures  with  a  variety  of  places,  namely  the  hamlets  of  the  west  and  east  coasts.  To  find  out  the quality  of  the  concrete  mixture,  an  XRF  test  and  a  compressive  strength  test  were  carried  out  and compared the CaCO3 mixture which went through the washing and unwashed processes. The results of the XRF test showed that the highest content of the mineral Calcium (Ca) was in the East Coast hamlets  of  94.88%  and  94.73%  in  the  West  Coast.  Whereas  for  the  compressive  strength  test  for washed and unwashed variations the highest value was in the washed variation with the highest value level  being  in  the  east  coast  hamlet  of  231.17  Kg/Cm2  and  west  of  176.78  Kg/Cm2.  This  is  a recommendation that CaCO3 sand can be used as a concrete mixture.
Keyword : Uji XRF, Uji Tekan, CaCO3, Beton
@2023 Pendidikan Fisika FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon __________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dengan  wilayah  yang  lengkap  dengan  darat,  laut,  dan udara  (Farhani  &  Chandranegara,  2019).  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  kekayaan sumber  daya  alam  yang  melimpah  meliputi  minyak,  gas  dan  bahan  mineral  alam  lainnya.  Sumber daya mineral yang melimpah di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan umum (Gregorius  Aryoko  Gautama,  Dandung  Novianto,  2021).  Sumber  daya  alam  Indonesia  sangat berlimpah  (Patricia,  2021).  Salah  satu  sumber  devisa  utama  Indonesia  adalah  pariwisata  (Rahma, 2020). Dengan sumber daya manusia, alam, dan budaya yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang (Batauga & Buton, 2019). Untuk menjamin bahwa manfaat yang diperoleh manusia dari sumber daya alam akan terus berlanjut (Deki Andes Putra, Satria Putra Utama, 2019). Sangat  penting  bahwa  wilayah  pesisir  dan  lautan  dianggap  sebagai  bagian  dari  ekosistem  global (Purniawati  et  al.,  2020).  Karena  investasi  asing  mudah  dilakukan  di  Indonesia,  eksploitasi  sumber daya  alam  perairan  dilakukan  (Feryl  Ilyasa  et  al.,  2020).  Sumber  daya  alam  pada  dasarnya  sangat penting karena nilainya yang tinggi (Amrullah et al., 2020). Perekonomian Indonesia sangat didukung oleh sumber daya mineral (Hidayat, 2019). Maka dari itu kami berkeinginan meneliti Mineral Alam yang ada di pariwisata khususnya pulau pantai mandangin kabupaten sampang.
Salah  satu  bahan  mineral  alam  yang  terdapat  di  Kabupaten  Sampang  yaitu  CaCO3  (Joni  & Ariyanto, 2021). Pada penelitian Tim PDP tahun 2020 kabupaten sampang menyimpan bahan mineral alam  CaCO3.  Berdasarkan  Hasil  XRF  bahwa  kandungan  mineral  Ca  dengan  dominasi  yang  cukup tertinggi > 90% dan sisanya berupa impuritas yang cukup kecil dengan prosentase < 1% yang terdapat pada tempat wisata Pulau Mandangin (Gambar 1) (Joni & Ariyanto, 2021).
Gambar 1.   Hasil Difraksi sinar-X Pasir Pantai Wisata Pulau Mandangin Kabupaten Sampang (Joni & Ariyanto, 2021)
Mandangin kabupaten Sampang ini sudah banyak penambangan liar yang terjadi di sepanjang pantai untuk dijual dan digunakan sendiri ala kadarnya yang mempunyai nilai ekonomis yang rendah, padahal jika diolah lebih lanjut pasir itu akan menjadikan nilai ekonomis yang tinggi dan berpotensi menjadikan  bahan  dengan  pemanfaatan  teknologi  tinggi  (Joni  &  Ariyanto,  2021).  Maka  dari  itu peneliti  berkeinginan  meneruskan  hasil  penelitian  sebelumnya  supaya  menjadi  bahan  material  yang mempunyai  nilai  ekonomis  tinggi,  salah  satunya  sebagai  campuran  beton.  Sehingga  hal  tersebut menjadi tujuan penelitian ini adalah CaCO3 sebagai pengganti pasir besi pada campuran beton dengan pengambilan sampel di dua tempat berbeda yaitu dusun pesisir barat dan timur, sedangkan Uji Tekan untuk menghasilkan kualitas campuran CaCO3 yang tidak mudah retak serta memperbandingkan hasil campuran  CaCO3  yang  melalui  prose  mencuci  dan  tanpa  dicuci  di  pulau  mandangin  kabupaten sampang.

## METODE
Untuk mengidentifikasi awal, fungsi uji XRF digunakan untuk memeriksa bahan kimia dan komposisi pasir (Sandy Vikki Ariyanto, Idon Joni, 2023). Mengidentifikasi kandungan kristal CaCO3 dan  fasenya  dalam  batu  kapur,  dan  mengetahui  bagaimana  suhu  pemanasan  berdampak  pada  fase kristal  CaCO3  dalam  batu  kapur  dengan  menggunakan  metode  XRF  (Silvia  &  Zainuri,  2020) (Kristantia Mida Subah, Redi Kristian Pingak, Minsyahril Bukit, 2023). Perencanaan campuran beton dengan  perubahan  SNI  03-2834-2000  (Apriwelni  &  Bintang  Wirawan,  2020)  (Sulaiman  &  Fisu, 2020). Pengujian kekuatan tekan beton selama 28 hari dengan metode SNI 031974-1990 (Mulyati &
Adman, 2019) (Punusingon et al., 2019) (Kurniawan et al., 2020). Test tekanan beton selama 28 hari (Mulyati  &  Arkis,  2020)  (Purwanto  &  Wardani,  2020)  (Dwi  Krisna  et  al.,  2019).  Maka  dari  itu penelitian  ini  menggunakan  XRF  untuk  identifikasi  kandungan  mineral  yang  terdapat  pada  pasir CaCO3 dan digabungkan dengan Uji kuat tekan untuk mengetahui tingkat kualitas beton.
Metode penelitian ini berfokus pada variasi mencuci dan tanpa mencuci pasir Ca dengan dua tempat yang berbeda untuk menentukan tempat terbaik dari pulau Mandangin, tahap pertama setelah mengambil  pasir  di  Pulau  Mandangin,  dilakukan  pengujian  XRF  untuk  menentukan  kualitas kandungan mineral terbaik dari kedua tempat tersebut. Dari hasil pemisahan Pasir, maka di lakukan pencampuran  dengan  semen  dan  air,  agregat  perbandingan  Pasir  :  Semen  :  Air    secara  berurutan adalah 1 : 1 : 1 pada wadah kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm  dengan variasi pasir yang dicuci dan  tanpa  dicuci,  perlakuan  panas  menggunakan  panas  matahari.  Selanjutnya  melakukan  pengujian Kuat Tekan untuk menentukan Kualitas dari Beton.

## HASIL
Sampel yang diperoleh dari kedua tempat di Pulau mandangin (dusun barat dan dusun timur) berukuran relatif halus dan agregat sedikit kasar (Gambar 2). Berdasarkan pengamatan awal sebelum dilakukan pengujian dan analisis menunjukkan bahwa secara visual pasir berwarna putih kecoklatan (Gambar 2). Pasir berwarna putih kecoklatan secara visual, menunjukkan bahwa banyak mengandung mineral alam karena sisa-sisa makhluk kecil yang hidup di dalamnya (Ariyanto, 2023).

## A B
Gambar 2.   Pasir Pantai Pulau Mandangin (a) Tanpa dicuci (b) dicuci
Hasil  pengujian  dan  analisis  pada  pasir  Pantai  Pulau  Mandangin  Dusun  Barat  dan  Dusun Timur dengan menggunakan uji XRF ditemukan Ca tertinggi yaitu 94,73 dan 94,88 (Tabel 1). Artinya di tempat tersebut terdapat Ca yang melimpah.
Tabel 1. Hasil Pengujian XRF Pasir Pantai Pulau Mandangin Dusun Barat dan Dusun Timur
Unsur Dusur Pesisir Barat Dusur Pesisir Barat Oksidasi S 0,1 0,1 SO 3 Ca 94,73 94,88 CaO Mn 0,04 0,00 MnO Fe 0,938 0,808 Fe 2 O 3 Cu 0,043 0,037 CuO Sr 3,57 3,69 SrO Zr 0,2 0,1 ZrO 2 Mo 0,2 0,3 MoO 3 Lu 0,16 0,18 LuO 3
Hasil pengujian dan analisis menggunakan uji kuat tekan pada bahan beton dengan perlakuan dicuci dan tanpa dicuci yang sudah dilakukan dengan Pengujian sebanyak tiga kali dalam satu tempat nilai rata-rata (Tabel 2).
Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan XRF Pasir Pantai Pulau Mandangin Dusun Barat dan Dusun Timur
Perlakuan Bahan Penelitian Dusur Pesisir Barat (Kg/Cm 2 )  Dusur Pesisir Timur (Kg/Cm 2 ) CaCO 3 Dicuci 176,78 231,17
CaCO 3 tanpa Dicuci

## PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  kandungan  unsur  kimia  tertinggi  dari  kedua  tempat tersebut hampir sama yaitu unsur Ca walaupun jarak yang di ambil hampir jauh, untuk kedua Dusun tertinggi  adalah  Ca  kemudian  diikuti  oleh  Sr  dengan  persentase  puncak  tertinggi  dari  Dusun  Barat secara berurutan yaitu Ca 94,73 % dan Sr 3,57 %, serta untuk Dusun Timur  Barat secara berurutan yaitu Ca 94,88,2 % dan Sr 3,69 % (Tabel 1). Hal itu karena hampir seluruh pantai di Dusun Timur berwarna putih yang menidentifikasikan bahwa dusun tersebut banyak hewan bercangkang kecil atau kerang  kecil  yang  telah  meleleh  bersama  pasirnya,  sehinnga  membuat  visualiasi  menjadi  berwarna putih  (Ariyanto,  2023).  Dengan  adanya  Stronsium  (Sr)  berkisar  3  -  4  %  dari  hasil  XRF  disetiap sampel  menandakan  bahwa  pasir  kelimpahan  organisme  pembentuk  endapan  (Sumari  et  al.,  2019). Meskipun persentase yang sangat kecil akan tetapi Fungsi dari Sr itu sendiri menjadi pengeras pada suatu  bahan  yang  berikatan  dengannya  (Budiarto  Djono  Siswanto  &  Hernowo  Widodo,  2019), Sehingga hal itulah juga yang menyebakan pada dusun pesisir timur memiliki nilai kuat tekan yang tinggi.
Gas karbon dioksida banyak digunakan dalam semen Portland, baja yang dimurnikan, kertas industri, bahan konstruksi, dan cat. Kalsium yang berasal dari semen  (Zunino et al., 2020). CaCO3 dapat  direkayasa  lebih  jauh  dengan  menggunakan  template  biomineralisasi  yang  diinduksi  dan perakitan  lapis  demi  lapis  untuk  menghasilkan  nanokomposit  organik-anorganik  berpori,  berongga, atau  cangkang  inti  (Niu  et  al.,  2022).  Bahan  teknik  bisa  berguna  sebegai  perekat  dalam  semen dikarenakan  semen  juga  memiliki  kandungan  CaO  (Nida’ul  ibtihal  ulinuha,  Hartono,  2022).  Kadar CaO  yang  tinggi  (39–54,5  %)  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  campuran  untuk  membuat semen, batu bata, dan gerabah kasar (Ali et al., 2019). Ca bisa dijadikan Bahan dasar gelas, keramik, konstruksi dan bahan-bahan industri lainnya, jika dilanjutkan dalam metode yang lebih khusus seperti Sol gel, emulsion techniques, Presipitasi dan Kopresipitasi (Joni & Ariyanto, 2021). Hasil penelitian menunjukkan kedua tempat aggregate tertinggi Ca. Ca ini berpotensi dijadikan untuk bahan campuran Beton.
Hasil pengujian kuat tekan beton menunjukkan  umur 28 hari bahwa yang pertama Kalsium Karbonat  (CaCO3)  lebih  baik  hasil  uji  tekannya  dari  pada  pasir  hitam,  kemungkinan  terjadi  karena akibat  menggumpalnya  agregat  pasir  hitam  pada  saat  proses  pengadukan  (Tabel  2).  Pemadatan  dan permukaan  atas  yang  tidak  merata  dapat  mengakibatkan  mengurangi  kuat  tekan  beton,  sebab  ada kemungkinan  lebih  banyak  mengandung  agregat  halus  atau  agregat  kasar  (Andi  Lolo  et  al.,  2020), serta  dengan  adanya  pasir  Kalsium  Karbonat  mengakibatkan  proses  hidrasi  pada  semen  terus meningkat  dan  memperkuat  ikatan  antara  material  pada  campuran  beton  (Nilawardani,  2019).  Dari paparan tersebut bisa menjadi rujukan agar pasir Kalsium Karbonat tersebut bisa dikelola lebih jauh lagi dalam kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan bahan Kalsium Karbonat (CaCO3) memiliki manfaat dan keunggulan dibidang teknik.
Hasil  Penelitian  Menunjukkan bahwa  antara  Kalsium  Karbonat  yang  dicuci  dan  tanpa  cuci, menghasilkan  nilai  tertinggi  ketika  dicuci  sebesar  231,17  Kg/Cm2  di  wilayah  dusun  Timur.  Hal tersebut  terjadi  karena  apabila  kalsium  karbonat  tanpa  dicuci  mengakibatkan  masih  terdapat banyaknya  agregat  kasar/besar  sehingga  menyebabkan  pada  saat  pembuatan  beton  memerlukan jumlah  air  yang  lebih  banyak  (Astanto  &  Saelan,  2018).  Dengan  jumlah  air  yang  banyak mengakibatkan  jumlah  porositas  pada  beton  juga  semakin  banyak  dan  kepadatan  dalam  beton semakin kecil diakibatkatkan terjadinya penguapan air dan pemuaian material pengisi beton sehingga hasil uji tekan sangat kecil jika dibandingkan dengan kalsium karbonat yang sudah dicuci (Tata et al., 2018).
CaCo 3 dicuci akan menghilangkan kadar garam yang ada pada pasir yang mana kadar garam di pulau mandangin berkisar antara 33,7-34 ppm. Hal itu menyebabkan daya ikat semen yang kurang sempurna  sehingga  menyebakan  kepadatan  yang  berkurang  (Maruddin  et  al.,  2019),  serta  dengan tanpa  dicuci  mengakibatkan  pasir  masih  memiliki  kandungan  lumpur  yang  mana  hal  tersebut berdampak  tidak  terikat  sepenuhnya  semen  dengan  bahan  lainnya  (Indra  Syahrul  Fuad,  Bazar Asmawi, 2015).
Hasil  Penelitian  Menunjukkan  bahwa  kedua  tempat  tersebut  yang  paling  tinggi  nilai  kuat tekannya  berada  pada  dusun  pesisir  Timur,  hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil  XRF  yang  mana  pada hasil  didapatkan  nilai  tertinggi  untuk    persentase  Kalsium  Karbonatnya  sebesar  94,88,2  %.  Dimana kandungan  CaO  tersebut  juga  dimiliki  semen,  karena  pada  semen  senyawa  yang  dihasilkan  adalah CaO.SiO2.H2O  (C-S-H)  (Nida’ul  ibtihal  ulinuha,  Hartono,  2022).  Sehingga  secara  tidak  langsung mengakibatkan agregat dalam beton semakin menyatu, artinya semakin banyak kandungan CaO yang didapatkan maka semakin kuat uji tekan yang didapatkan. Hal itu terjadinya karena tidak terdapat lagi rongga dalam beton dikarenakan rongga tersebut sudah di tempati oleh kandungan CaO.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pada kedua tempat dapat disimpulkan adalah : (1) Hasil analisis X- Ray Flourescence (XRF) dari kedua tempat menunjukkan kandungan unsur Ca tetinggi hampir sama yaitu di dusun Timur 94,88 %, dan Dusun Barat 94,73 %. (2) Hasil uji kuat tekan beton paling tinggi adalah yang sudah dicuci dengan nilai 231,17 Kg/Cm2 untuk Dusun Timur dan nilai 176,78 Kg/Cm2 untuk Dusun Barat. Dari hasil kesimpulan ini, Maka rekomendasi bahwa pasir CaCO3 bisa dijadikan campuran beton.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  LPPM  Universitas  Madura  yang  telah memberikan  dana  penelitian  ini, terimakasih  kepada  Ka  laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas  Madura  yang  telah  memberikan  izin untuk menguji Kuat tekan Beton.

## REFERENSI
Ali, R. K., Qadaryati, N., & Widadi, S. (2019). Analisis Kualitas untuk Optimasi Pemanfaatan Potensi Sumber  Daya  Mineral  Non  Logam  dan  Batuan  di  Kecamatan  Lumbir,  Kabupaten  Banyumas. Teknik , 40 (3), 161. https://doi.org/10.14710/teknik.v39i3.21889
Amrullah, A., Farobie, O., Widyanto, R., Armiyanti, J., Ersis, L., Abbas, W., Jumriani, M., Bella, E., Potensi,  E.,  Caulerpa,  E.,  Pi,  S.,  Dengan,  A.,  Limbah,  C.,  Air,  K.,  Hapsari,  J.  E.,  Amri,  C., Suyanto,  A.,  Hidayati,  J.  R.,  Diponegoro,  U.,  …  Prihatini,  N.  S.  (2020).  Studi  Valuasi  Nilai Ekonomi Potensi Sumber Daya Hutan dan Mineral di Kabupaten Gorontalo. IDEAS , 4 (3), 248– 253. https://doi.org/10.32884/ideas.v
Andi  Lolo,  J.,  Ambali,  D.  P.  P.,  &  Paembonan,  M.  L.  (2020).  Karakterisasi  Serbuk  Kaca  Sebagai Substitusi  Parsial  Semen  Terhadap  Sifat  Fisis-Mekanis  Campuran  Beton. Journal  Dynamic Saint , 4 (2), 850–854. https://doi.org/10.47178/dynamicsaint.v4i2.887
Apriwelni, S., & Bintang Wirawan, N. (2020). Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi dengan Memanfaatkan Fly  Ash  dan  Bubuk  Kaca  Sebagai  Bahan  Pengisi. Jurnal  Saintis , 20 (01),  61–68. https://doi.org/10.25299/saintis.2020.vol20(01).4846
Ariyanto, I. J. and S. V. (2023). Identification of Rock Characteristics Using XRF, XRD, and SEM Tests  on  Api  Alam  in  Pamekasan. Indonesian  Physical  Review , 6 (1),  114–123. https://doi.org/10.29303/ip r.v5i2.138
Astanto, D. D., & Saelan, P. (2018). Studi Mengenai Hubungan antara Kelecakan dengan Faktor Air- Semen  dan  Kadar  Air  dalam  Campuran  Beton  Cara  SNI  pada  Kondisi  Agregat  Kering  Udara (Hal. 43-53).
RekaRacana:
Jurnal Teknil Sipil , 4 (4), 43.
https://doi.org/10.26760/rekaracana.v4i4.43
Batauga,  K.,  &  Buton,  K.  (2019).  PENGUATAN  EKONOMI  KREATIF  BERBASIS  POTENSI LOKAL  DENGAN  MENINGKATKAN  JIWA  WIRAUSAHA  DALAM  PEMANFAATAN SUMBER  DAYA  ALAM  DI  KELURAHAN  MASIRI  KECAMATAN  BATAUGA KABUPATEN  BUTON  SELATAN. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  MEMBANGUN NEGERI , 3 (2), 26–35.
Budiarto  Djono  Siswanto,  &  Hernowo  Widodo.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Penambahan  Strontium TerhadapSifat  Mekanik  dan  Strukturmikro  Pada  PaduanAl90,28Si6,42Cu2,66Fe0,67. Teknik Mesin , 2 (2), 35–38.
Deki  Andes  Putra,  Satria  Putra  Utama,  R.  M.  (2019).  PENGELOLAAN  SUMBERDAYA  ALAM BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
LUBUK  LANGKAP  DESA  SUKA  MAJU  KECAMATAN  AIR  NIPIS  KABUPATEN BENGKULU SELATAN. NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan , 8 (1), 77–86.
Dwi  Krisna,  A.,  Winarto,  S.,  &  Ridwan,  A.  (2019).  Penelitian  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Dengan Memanfaatkan  Limbah  Ampas  Tebu  Dan  Zat  Additif  Sikacim  Bonding  Adhesive. Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil , 2 (1), 1. https://doi.org/10.30737/jurmateks.v2i1.385
Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Konstitusi , 16 (2), 235. https://doi.org/10.31078/jk1622
Feryl  Ilyasa,  Zid,  M.,  &  Miarsyah,  M.  (2020).  Pengaruh  Eksploitasi  Sumber  Daya  Alam  Perairan Terhadap  Kemiskinan  Pada  Masyarakat  Nelayan. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Lingkungan  Dan Pembangunan , 21 (01), 43–58. https://doi.org/10.21009/plpb.211.05
Gregorius  Aryoko  Gautama,  Dandung  Novianto,  A.  S.  (2021).  SUMBERDAYA,  CADANGAN, PRODUKSI  MINERAL  DAN  BATUAN  PROVINSI  JAWA  TIMUR  TAHUN  2018. Jurnal Qua Teknika , 11 (1), 52–66. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua
Hidayat, T. (2019). Sosiologi Pengelolaan Sumberdaya Mineral di Indonesia. Junal Kelitbangan , 7 (3),
275–286. http://journalbalitbangdalampung.org
Indra  Syahrul  Fuad,  Bazar  Asmawi,  H.  (2015).  PENGARUH  PENGGUNAAN  PASIR  SUNGAI DENGAN PASIR LAUT TERHADAP KUAT TEKAN DAN LENTUR PADA MUTU BETON K-225 PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia sebagai negara yang mempunyai lebih dari 3700 pulau dan pantai sepanjang 80 . 000 km atau dua kali keliling bumi m. Jurnal Desiminasi Teknologi , 3 (1), 31–39.
Joni, I., & Ariyanto, S. V. (2021). Identification of Sand Mineral Content at Beach Tourist Attractions in Sampang Regency through X-Ray Fluorescence and X-Ray Diffraction Testing. Jurnal Ilmu Fisika | Universitas Andalas , 13 (1), 26–33. https://doi.org/10.25077/jif.13.1.26-33.2021
Kristantia  Mida  Subah,  Redi  Kristian  Pingak,  Minsyahril  Bukit,  A.  Z.  J.  (2023).  IDENTIFIKASI KANDUNGAN  CaCO  3  DALAM  BATUAN  KAPUR  DI  DESA  MANULAI  I MENGGUNAKAN METODE XRF DAN XRD. Jurnal Fisika Sains Dan Aplikasinya , 8 (1), 1– 4.
Kurniawan,  K.  D.,  Ridwan,  A.,  P,  Y.  C.  S.,  Teknik,  F.,  &  Kadiri,  U.  (2020).  UJI  KUAT  TEKAN DAN  ABSORBSI  PADA  BETON  RINGAN  DENGAN  PENAMBAHAN  LIMBAH  BATA RINGAN DAN BUBUK TALEK. JURMATEKS , 3 (1), 1–11.
Maruddin,  M.,  Asdin,  B.  R.,  &  Harsid,  M.  T.  K.  (2019).  Pemanfaatan  Pasir  Pantai  Sinjai  Sebagai Bahan Material Alternatif Campuran Beton. Macca , 4 (2), 138–143.
Mulyati, M., & Adman, A. (2019). Pengaruh Penambahan Cangkang Kemiri dan Sikacim Concrete Additive  terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Normal. Jurnal  Teknik  Sipil  ITP , 6 (2),  38–45. https://doi.org/10.21063/jts.2019.v602.01
Mulyati,  M.,  &  Arkis,  Z.  (2020).  Pengaruh  Metode  Perawatan  Beton  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton Normal. Jurnal Teknik Sipil ITP , 7 (2), 78–84. https://doi.org/10.21063/jts.2020.v702.05
Nida’ul  ibtihal  ulinuha,  Hartono,  P.  widodo.  (2022).  ANALISA  KUAT  TEKAN  BETON MENGGUNAKAN ABU TULANG AYAM SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI DARI BERAT SEMEN. Jurnal Ilmiah REAKTIP Kirim , 2 (2), 11–19.
Nilawardani,  S.  D.  (2019).  PENGARUH  PENGGUNAAN  TANAH  MEDITERAN  SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN DAN TARIK BETON. Atrium , 5 (2), 59–71.
Niu, Y. Q., Liu, J. H., Aymonier, C., Fermani, S., Kralj, D., Falini, G., & Zhou, C. H. (2022). Calcium carbonate:  controlled  synthesis,  surface  functionalization,  and  nanostructured  materials. Chemical Society Reviews , 51 (18), 7883–7943. https://doi.org/10.1039/d1cs00519g
Patricia,  C.  O.  S.  (2021).  Ecoliteracy:  Building  Food  Security  rom  Indonesia’s  Maritime  Property.
Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime , 3 (2), 149–165.
Punusingon, M. A., Handono, B. D., & Pandaleke, R. E. (2019). Uji Eksperimental Kuat Tekan Beton Daur  Ulang  dengan  Bahan  Tambah  Abu  Terbang. Jurnal  Sipil  Statik , 7 (1),  57–66. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/21330%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/ind ex.php/jss/article/viewFile/21330/21031
Purniawati,  P.,  Kasana,  N.,  &  Rodiyah,  R.  (2020).  Good  Environmental  Governance  in  Indonesia (Perspective  of  Environmental  Protection  and  Management). The  Indonesian  Journal  of International Clinical Legal Education , 2 (1), 43–56. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328
Purwanto,  H.,  &  Wardani,  U.  C.  (2020).  Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Besi  Terhadap  Kuat  Tekan Beton Mutu K225. Jurnal Deformasi , 5 (2), 103. https://doi.org/10.31851/deformasi.v5i2.5039
Rahma,  A.  A.  (2020).  Potensi  Sumber  Daya  Alam  dalam  Mengembangkan  Sektor  Pariwisata  di Indonesia. Jurnal Nasional Pariwisata , 12 (April), 1–8.
Sandy Vikki Ariyanto, Idon Joni, F. Y. (2023). XRF AND XRD TESTING FOR SAND MINERAL CONTENT IDENTIFICATION AT TALANG SIRING BEACH. Edufisika : Jurnal Pendidikan Fisika , 8 (1), 23–36. https://doi.org/10.59052/edufisika.v8i2.27428
Silvia,  L.,  &  Zainuri,  M.  (2020).  Analisis  Silika  (SiO2)  Hasil  Kopresipitasi  Berbasis  Bahan  Alam menggunakan  Uji  XRF  dan  XRD. Jurnal  Fisika  Dan  Aplikasinya , 16 (1),  12. https://doi.org/10.12962/j24604682.v16i1.5322
Sulaiman,  L.,  &  Fisu,  A.  A.  (2020).  Pengaruh  Campuran  Air  Laut  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton
Agregat Recycle. Rekayasa Sipil , 14 (1), 35–42.
https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil.2020.014.01.5
Sumari,  Baharintasari,  D.  R.,  Asrori,  M.  R.,  &  Prakasa,  Y.  F.  (2019).  ANALISIS  KANDUNGAN DARI  PASIR  PANTAI  PEH  PULO  KABUPATEN  BLITAR  MENGGUNAKAN  XRF  DAN XRD. Jurnal Fisika , 4 (2), 52–55.
Tata,  A.,  Irnawaty,  I.,  &  Cavaruddin,  C.  (2018).  Studi  Karakteristik  Agregat  Pasir  Pantai  Mangoli, Sosowomo  dan  Loto  dalam  Komposisi  Beton. Techno:  Jurnal  Penelitian , 6 (02),  1–8. https://doi.org/10.33387/tk.v6i02.561
Zunino,  F.,  Boehm-Courjault,  E.,  &  Scrivener,  K.  (2020).  The  impact  of  calcite  impurities  in  clays containing  kaolinite  on  their  reactivity  in  cement  after  calcination. Materials  and Structures/Materiaux et Constructions , 53 (2), 1–15. https://doi.org/10.1617/s11527-020-01478- 9